814 



Kochenille-rothen Kupferoxyduls bedeckt. Am ausgezeichnetsten konnte man 

 diese Substanz an den beiden getrennten Enden eines Arm-Ringes beobachten, 

 wo das Rothkupfererz bis 1'" dicke fein körnige Parlhie'n von Kochenille- 

 rother Färbung und Demant-Glanz bildete. An einer Stelle nahm R. bei 

 starker Vergrösserung selbst zierliche Oktaeder desselben wahr. Wo eine 

 doppelte Malachit-Lage vorhanden ist, pflegt die obere stärker (bis 1'") zu 

 seyn. Beide sind in einer vollkommen ebenen Fläche mit einander ver- 

 bunden und lassen sich sehr leicht von einander sondern. Es kann Diess 

 wohl nur durch eine Unterbrechung in der Bildung des Karbonates, nach 

 deren Verlauf dieselbe von Neuem begann, erklärt werden. 



Der Malachit zeigt keine krystallinische Textur, sondern hat ein homo- 

 genes Glanz-loses erdiges Ansehen und eine bläulich - grüne Farbe. Dass 

 dieser .starke Stich ins Blaue nicht durch eine Beimengung von Kupferlasur 

 bedingt werde, zeigt das Mikroskop. Eben so wenig hat sie in einer Ver- 

 bindung des Kupfer-Karbonates mit Zink- Karbonat (wie am Aurichalcit) 

 ihren Grund ; denn auf der Kohle vor dem Löthrohre behandelt gibt der 

 Malachit keinen Zink-Beschlag. 



Löst man dagegen den Malachit in Salpeter- oder Salz-Säure auf, so 

 hinterlässt er einen kleinen sehr feinen sich spät und schwer absetzenden 

 Rückstand von licht bräunlich-gelber Farbe, der unter dem Mikroskope be- 

 trachtet durchscheinend ist. Auf der Kohle mit Soda erhitzt, reduzirt er 

 sich zu metallischem Zinn, ist also Zinnoxyd und zwar in der unlöslichen 

 Modifikation. Da die reduzirte Zinn-Kugel jedoch an der Oberfläche rasch 

 matt-grau anläuft, verräth das Metall noch eine geringe Beimengung, deren 

 Menge aber zu unbedeutend war, um sie näher bestimmen zu können. 

 Kieselmalachit oder Chlorkupfer scheint sich nicht gebildet zu haben; wenig- 

 stens war keine Spur von Kieselerde und Chlor zu entdecken. Dagegen ist 

 das Silber aus der Metall-Legirung ebenfalls in den erdigen Malachit über- 

 gegangen i denn eine salpetersaure Lösung desselben gibt eine deutliche 

 Silber-Reaktion In welcher Form das Silber in dem Malachite enthalten 

 sey, dürfte bei der geringen Menge schwer zu bestimmen seyn. Gegen das 

 Vorhandenseyn desselben als Chlorsilbcr spricht die leichte Löslichkeit selbst 

 in verdünnter Säure. Eben so wenig wahrscheinlich ist die Gegenwart von 

 Schwefelsilber, da der Malachit vor dem Löthrohre auf der Kohle mit Soda 

 reduzirt kein Schwefelnatrium bildet. Es könnte daher das Silber nur als 

 kohlensaures Silberoxyd im Malachite vorhanden seyn, was bei der leichten 

 Löslichkeit dieses Salzes in kohlensaurem Wasser auch seine Schwierig- 

 keiten hat. 



Der Überzug, den der Malachit auf der Bronce bildet, ist nicht überall 

 zusammenhängend und ununterbrochen. Stellenweise erheben sich unmittel- 

 bar aus letztem und mit ihm fest zusammenhängend flache mituntur bis 

 2 — 3'" hohe unregelmässige Knoten, welche, mit einem dünnen Stiele fest- 

 sitzend, sich nach oben beträchtlich ausbreiten und über die obere Malachit- 

 Schicht hinüberlegen, ja zuweilen selbst in eine weit ausgedehnte 0,5 — 1'" 

 dicke Schicht übergehen , die sich leicht absprengen lässt. Man kann diese 

 Auswüchse einigermaassen vergleichen den knolligen Exkreszenzen , welche 



